298 



Calcinando este calcareo con moderaeion, a una tempera- 

 tura analoga a la que se eraplea para la coccion de las cales 

 vulgares, se realiza, en primera linea, la combinacion de 

 aquel cociente de materia sih'ceo-arcillosa intimamente mez- 

 clada con la cal, resultando asi una cal cocida, aun bastante 

 desmenuzable, de color amarillento, que en esta forma, apa- 

 gada en el agua, da un polvo muy fino de una cal « media- 

 namente hidraulica » hidratada, de un indice de 0.28 apro- 

 ximadamente y la que, separada de la mayor parte de la gan- 

 gs silicea que la acompafia, por medio del cernimiento, 

 representa un producto muy util, barato y de mucha constan- 

 cia en su composition. Es la cal hidraulica, « marca D » de 

 la fabrica, y de la cual luego nos ocuparemos. 



A una temperatura un poco superior, el color amarillento 

 de las masas pasa finalmente a un tono rojizo vivo, con mo- 

 tivo de la formacion de ferrito de calcio, cuyo color es con- 

 siderado en Europa como caracteristico para un cemento ro- 

 mano normal mente cocido. Triturando mecanicamente las 

 masas amarillentas 6 rojizas de esta escala de coccion en 

 vez de extinguirla con el agua, separando la ganga arenosa 

 por el cernidor, results el primer producto de esta serie que 

 representa el 









Analisis N° 12. — Cemento romano de fragile rapido 



Es un polvo gris blanco-amarillo, bien reposado, cuaja ya 

 en 10 a 15 minutos y mezclado con la arena y el agua nece- 

 saria se calienta en algo, pero no en tal grado, como para 



presentarun inconv entente a su aplicacion practica en esta 

 forma. Esta mezcla da un mortero de mucha constancia en el 

 agua y en el aire. 



Los ensayos de resistencia de este producto natural ban 

 dado los resultados siguientes : 



a) Cemento fresco, 1 mes despues de la hornada. El 





